1. Ortak yöntem. Kılcal etki kontrol metresini yatay pozisyona getirmek ve skalayı ayarlamak için, sıfır noktasının ölçeğini su seviyesiyle tam olarak yapın. Ve sonra, numune kesimini, zon seviyesi boyunca 1 cm'nin ucunu işaretlemek için bir kurşun kalem kullanarak, 30 cm, bölgedeki 5 cm iki kumaş almaya devam edin. Daha sonra enlemesine yönde 2g'lik kısa bir cam soyunu bir yük olarak düzeltmek ve kelepçenin diğer ucu cihazın demir kelepçesindedir ve çubuğun bir ucuna sabitlenmiş camın suya düşmesine neden olur . 1cm seviyesini işaretlemek ve zamanlamayı başlatmak için. 30 dakika sonra damıtılmış suyla ıslanan bezin yüksekliğine dikkat edin. Pürüzsüzse, asgari miktarı okuyun. Ortalama iki veri alın.
2. Hızlı yöntem. Atkı genişliğini 2 cm kesip 10 cm kumaşın uzunluğundan geçerek. Yukarıdaki numune metodu testine göre, damıtılmış suyun 2 cm yüksekliğe kadar yükselen zamanı izlemek. Pürüzlü ise minimum değeri alın.
3.Dış damlama yöntemi düşer. Numuneyi gergi rafına sıkıştırın ve damıtılmış suyu ihtiyaca göre monte edin. Sonra gerginlik rafını 1 cm'ye düşen nozulun altına yerleştirin. Damla, yüzey yüzeyinin dakika yüzeyi kaybolurken kronometreyi açan bez üzerine düştüğünde kronometre söner. 5-10 kez test yapıldıktan sonra farklı yerlerde değer kazanmak. Islatma süresi kısa olduğunda saç efekti iyidir.
Damıtılmış suya bir miktar çözünür boya katabilir. Tamlık, geride bırakılan lekenin şekli ile su damlacıklarının difüzyonuyla tanımlanabilir.
4. İllüstrasyon;
◎ Kılcal etki belirlenmesi genel olarak ortak yöntemleri kullanmaktır; Ancak bazı durumlarda, hızlı yöntemi ve damlayan damla yöntemi daha iyi olmalıdır ki bu sorunu açıklayabilir. Örneğin, kumaşla temas eden işleme sıvı sürekli prosesi nispeten kısa bir süredir, bu nedenle, ovma ajan
kılcal etkisi tespiti kısa sürede daha pratiktir.
◎ Kumaşın kılcal etkisi, deney koşullarında belirtilmemişse, yukarıdaki koşullar altında damıtılmış suyun 30 dakikalık yüksekliğini (cm) ifade eder.
◎ Gözlemi kolaylaştırmak için% 0,5 potasyum dikromat damıtık suya eklenebilir
◎ Numunenin veya test noktasının paralel testi aralıklarla seçilmelidir.
◎ Test edilen model belirli bir nem muhafaza etmelidir. İzin veriyorsa, testten önce 24 saat sabit sıcaklık ve nem kutusuna (20 ° C sıcaklık, bağıl nem 65%) yerleştirilmelidir. Doymuş sodyum nitrit solüsyonu, basit bir sabit nem cihazı olarak kurutucunun bölümünün altına yerleştirilebilir.